(387 ) 



CHIMIE INDUSTRIELLE. — Sur la porcelaine égyptienne. 

 Note de M. H. Le Ciiatelier. 



« On a souvent discuté la question de savoir si les anciens Égyptiens 

 avaient fabriqué de véritable porcelaine, c'est-à-dire des produits à pâte 

 compacte et translucide. Brongniart (') conclut pour la négative : tous les 

 échantillons de porcelaine trouvés en Egypte seraient de fabrication chi- 

 noise. Dans une série d'échantillons qui m'ont été remis par M. de Morgan, 

 j'ai rencontré un fragment de statuette funéraire, provenant de Saggarah 

 (Mempliis), qui est certainement en porcelaine. Il porte des inscriptions 

 hiéroglyphiques qui ne peuvent laisser aucun doute sur son origine égyp- 

 tienne. La pâte, dure et translucide, est colorée en bleu pâle; sa composi- 

 tion, absolument différente de celle de la porcelaine de Chine, est la sui- 

 vante : 



Soude 5,8 



Oxyde de cuivre 1,7 



Chaux 2,1 



Alumine i ,4 



Oxyde de fer o , 4 



Silice (diss. ) 88,6 



100,0 



» C'est, par sa composition, une véritable porcelaine tendre, colorée en 

 bleu par un peu de cuivre. On peut reproduire une matière toute semblable 

 en composant une pâte avec 



Verre bleu 4o 



Sable broyé 55 



Argile blanche 5 



le verre bleu de cette composition étant préparé de façon à répondre à la 



formule 



3,3 SiO% 0,23 CaO,o,i3CuO,o,64Na^O. 



« La cuisson à loSo" donne une masse bleu pâle, qui tourne au vert 

 quand la température de cuisson est élevée jusque vers 1200°. En raison 

 de la faible teneur en argile, la pâte humide est peu plastique et ne peut 



(') Traité de Céramique, t. I, p. 5o5. 



